Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 145 



Von anderen tropischen Gebieten, welche Kapok in den Handel 

 bringen, waren hauptsachlich die folgenden zu nennen: Venezuela, dessen 

 Produkt sogar besser als das javanische sein soil 1 ), Deutsch-Ostafrika 2 ), 

 wo Kapok als Nebenkultur gute Ertrage liefert, ferner Togo und Ada- 

 maua 3 ). Auch in Australien wird Kapok gewonnen, neuestens auch in 

 Mauritius 4 ) und in Oaxaca (Mexiko 5 ). In der Literatur wird auch Ekuador 

 als Produktionsland des Kapok genannt, wo aber nur eine geringe, angeblich 

 von Bombax malabaricum herrtihrende Kapoksorte gewonnen werden soil 6 ). 



Eingehende Untersuchungen iiber die physikalischen Eigenschaften 

 des Kapoks wurden von Lin eke angestellt 7 ). Das spezifische Gewicht 

 wurde mittels der Auftriebmethode bestimmt. Inklusive Luft betragt 

 dasselbe fur Kapok 0,300,32 (fur Akon 0,340,36). Nach voll- 

 standiger Evakuierung ergab sich als speziflsches Gewicht fur Kapok 

 1,32 (fur Akon 1,42). Der Hochstgehalt an hygroskopischem Wasser 

 betragt fur Kapok 28,5 Proz. (fur Akon 26 Proz.). 



S. Schwalbe und R. Troeltzsch 8 ) haben jiingsthin Beitrage zur 

 chemischen Beschaffenheit des Kapok geliefert, wobei sie ostafrikanische 

 Ware mit der indischen (javanischen) verglichen. 



Als Huchstwert des Gehaltes an hygroskopischem Wasser wurde bei 

 afrikanischem Kapok im lufttrocknen Zustande 10,3, bei javanischem 

 9,4 Proz. gefunden. Die Asche beider Sorten ist infolge hohen Eisen- 

 gehaltes rotbraun. Afrikanischer Kapok gab 2,41 2,49, javanischer 

 1,27 1,34 Proz. Asche. In ersterem wurde 69,9 71,6, in letzterem 

 66,4 75,4 Proz. Zellulose gefunden. Rohfett (Fett und Wachs) waren 

 nur in sehr geringer Menge nachweisbar. Der Stickstoffgehalt, welcher 

 fur Baumwolle = 0,2 0,3 gesetzt wird, betrug bei afrikanischem Kapok 

 0,300,33, bei indischem 0,340,35 Proz. 



Der Kapok ist nach bisherigen Erfahrungen das beste Material fur 

 Schwimmgurtel u. dgl. Er ubertrifft nicht nur in bezug auf Tragkraft 



1) Tropenpflanzer XV (19 14), p. 436. 



2) Tropenpflanzer IX (1905). 



3) Tropenpflanzer XVI (4912) Beihei't. Daselbst ist angegeben, daB neben 

 Eriodendron anfractuosum auch Bombax buonopozense auf Kapok ausgebeutet wird. 



4) Station agronomique. Mauritius 4908 (nach Botan. Jahresbericht 1909). 



5) Nach Berichten des Kais. deutsch. Vizekonsulats in Oaxaca (Mexiko) (fur das 

 Jahr 1913) ist Kapok unter dem Namen Pochote ein neuer Exportartikel des Staates 

 Oaxaca. Es beschaftigt sich die Compania Pochotera Mexicana in Oaxaca mit der Kultur 

 von Eriodendron anfraetuosum und mit der Ausbeutung derselben auf Faser und 01. - 

 Nach den Berichten des Kais. deutsch. Konsulats in Mexiko produzierten die Philippinen 

 irn Jahre 1913 500000 kg Kapok, der aber geringer als der javanische ist. 



6) Tropenpflanzer XV (1911), p. 456. 



7) E. Alex. Lincke, 1. c., p. 32 ff. 



8) Tropenpflanzer XVII (1943, Dezember). 



Wiesner, Rohstoffe. III. Band. 3. Aufl. 10 



